этюды по КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 33 



кром-Ь того наблюдались еще длинные призматичесие кристаллики, вн'бдрявшхеся въ раст- 

 воръ, начинаясь отъ поверхностной корки; длина н'Ькоторыхъ достигала до 1 см. На своихъ 

 концахъ кристаллики были косо ср'Ьзаны, 



Подъ микроскопомъ они сильно д'Ьйствуютъ на поляризованный св1&тъ и обнаружи- 

 ваютъ косое затемн'6н1е (съ небольшимъ угломъ) по длин^ призмъ. Къ сожал4п1ю не воз- 

 можно было отделить ихъ отъ тягучей жидкости и подвергнуть болЬе подробному изсл'Ь- 

 дован1ю. 



При высыхан1и тонкаго слоя тягучаго раствора на предметномъ стекл'Ь повидимому 

 вся масса кристаллизуется, образуя игольчатый кристаллики и ихъ СФеролиты; кристалловъ 

 квасцовъ не было заметно вовсе. 



Дййствхе металлическаго магн1я. Еще энергичнее на квасцы дМствуетъ метал- 

 лическш магнш. Тоншя ленты послйдняго въ растворЬ квасцовъ сейчасъ же начинаютъ 

 выд-Ёлять водородъ, зат'Ьмъ черезъ день-два покрываются бЬлыиъ аиорФныиъ .осадкомъ, 

 а затЬмъ растворяются совершенно. При этоиъ образуется б-§лый аморфный осадокъ в'Ьро- 

 ятно основной с^рно -глиноземистой соли (ближе этотъ осадокъ мною не изсл^довался). 



После продолжительнаго стояя1я въ растворе появляются мелк1е кубическхе кристал- 

 лики квасцовъ съ подчиненными гранями {111| и {110}, а при дальнМшемъ испаренш — 

 простые кубичесше. Вм^сгЬ съ этимъ выделяются кристаллики двойной сернокислой соли 

 К28О4 М§80^. бНзО, которые легко было узнать по ихъ Форме. Ихъ можно было выро- 

 стить до 0,5 см. длиною. 



Какъ и при действш цинка, кристаллы квасцовъ были мелки (1 — 1,5 ми. въ ребре), 

 росли весьма медленно, и имели крупные недостатки. 



Аморфный осадокъ, образующхйся при действхи магнхя, имеетъ теже свойства, что и 

 осадокъ, образующ1Йся при действхи буры: онъ спокойно растворяется въ насыщенномъ 

 растворе квасцовъ, и такой растворъ при медленномъ испарен1и выделяетъ кубические 

 квасцы. 



Подобно меди, цинку и магн1ю действу етъ на квасцы металлическ1Й алюмин1Й. 

 Стружки последняго медленно растворяются въ насыщенномъ растворе квасцовъ. Это раство- 

 рен1е идетъ столь медленно, что совсемъ не замечается выделен1я свободнаго водорода. 



По истечеши двухъ-трехъ недель изъ раствора начали выде'гяться сначала кубо-окта- 

 эдричесше кристаллы, а затемъ — кубическхе. Указанное изменение шло безъ заметныхъ 

 скачковъ. 



Растворъ, выделявшш кубическ1е кристаллы, былъ также не устойчивъ, какъ и друпе 

 подобные растворы: при действхи воды сейчасъ же давалъ аморФный осадокъ. 



Въ этомъ растворе определено количество А12О3 и 8О3. Оказалось, количество пер- 

 ваго относится здесь ко второму какъ 1:2, 3. Отнявъ одну частицу 80з для Ка804, полу- 

 чилъ отношенхе 1:1, 3; что близко къ Формуле ЗА1зОз. 4808. 



действие 1одистаго кал1я. Своеобразный явлетя наблюдаются въ присут- 

 ств1и К1. Последн1й также вызываетъ образованхе кубическихъ кристалловъ у квасцовъ. 



Зап. Ф1а.-Мат. Отд. 5 



